74  F.  Rinne,  Ein  1831  bei  Magdeburg  gefundenes  Eisen. 
Anlassen  polierter  Flächen. 
Diese  ganz  vorzügliche  Methode  bringt  im  vorliegenden 
Falle  ein  nicht  nur  außerordentlich  lehrreiches,  sondern  zu- 
gleich sehr  farbenprächtiges  Bild  zustande.  Bekanntermaßen 
ist  es  die  zuerst  angewandte  Art,  in  welcher  Meteoreisen 
und  damit  Eisen  überhaupt  metallographisch  behandelt  wurde. 
Die  WiDMANNSTÄTTEN'schen  Figuren  wurden  auf  die  in  Rede 
stehende  Weise  gefunden.  Später  ist  die  iinlaßmethode  ins- 
besondere von  Martens  und  Behrens  mit  Erfolg  benutzt,  und 
bedeutsame  metallographische  Erfolge  sind  durch  ihre  An- 
wendung insbesondere  durch  Stead  gewonnen,  vor  allein  bei 
der  Unterscheidung  von  Eisencarbid  und  Eisenphosphid.  Bei 
kleinen  Platten  kann  man  das  Verfahren  bequem  über  dem 
Spirituslämpchen  ausführen,  bei  größeren  wie  bekannt  durch 
Erhitzen  einer  Eisenplatte  mittels  Bunsenbrenner,  in  deren 
Mitte  die  Probe  lagert,  oder  durch  Verweilenlassen  kleiner 
Stücke  während  etwa  10  Minuten  im  Trockenschrank  bei 
275°  C.  Die  in  Rede  stehenden  polierten  Platten  erscheinen 
beim  Erhitzen  nacheinander,  im  großen  betrachtet,  gelblich, 
rötlich  und  dann  blau.  Man  hört  z.  B.  beim  roten  Farben- 
ton mit  Erhitzen  auf  und  läßt  das  Anlassen  durch  Nachwirkung 
noch  etwas  voranschreiten,  oder  man  geht  bis  zum  erwünschten 
Farbenton  und  kühlt  schnell  in  Quecksilber  oder  unter  Sand  ab. 
Auf  der  angelassenen  Fläche  des  Magdeburger  Eisens 
erscheinen  außer  den  Sulfiden,  die  gleichfalls  anlaufen  und 
ihre  Eigenfarbe  vertiefen,  ganz  vorzüglich  deutlich,  selbst  in 
den  mikroskopisch  allerfeinsten  Teilchen  unterschieden,  das 
Eisen,  das  Carbid  und  das  Phosphid,  und  zwar  in  Abstufungen 
der  Farben,  wie  z.  B.  blau  (Eisen),  rötlichgelb  (Carbid),  weiß 
(Phosphid).  Zuerst  läuft  also  das  Eisen  an.  Ist  es  aus- 
gesprochen gelb,  so  ist  das  Carbid  lichtgelb,  das  Phosphid  noch 
weiß,  d.  h.  nicht  merklich  angegriffen.  Beim  weiteren  Er- 
hitzen ändern  sich  die  Farben  des  Eisens  und  Carbids  ent- 
sprechend in  rötlich  und  lachsgelb,  während  das  Phosphid 
auch  jetzt  noch  weiß  ist.  Schließlich  kann  man  ihm  gleich- 
falls einen,  z.  B.  gelblichen  Ton  verleihen,  dann  wird  das 
Carbid  blau  und  das  Eisen  grünlichblau.  Ein  wenig  längere 
Erhitzung  macht  Eisen  und  Carbid  bereits  mißfarben,  so  daß 
sich  also  eine  frühere  Anlaßstufe  empfiehlt. 
